## ANALISIS UNSUR ENDAPAN  BAUKSIT MENGGUNAKAN X-RAY FLUORESCENCE (XRF) PT. ANTAM TBK. UNIT GEOMIN DAERAH KENCO KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

## Nurliah Jafar
Jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Industri,  Universitas Muslim Indonesia Jalan Urip Sumoharjo KM 05 Kota Makassar Email: Nurliahjafar@yahoo.co.id

## INTISARI
Bauksit  terbentuk  dari  batuan  yang  mempunyai  kadar  aluminium  (Al)  nisbi  tinggi,  kadar  besi  (Fe)    rendah  dan tidak  atau  sedikit  mengandung  kuarsa  (SiO 2 ).  Bentuknya  menyerupai  tanah  liat/cellular  dan  kadang-kadang berstruktur  pisolitik.  Secara  makroskopis  bauksit  berbentuk  amorf,    kekerasan  bauksit  berkisar  antara  1-3  Skala Mohs dan berat jenis berkisar antara 2,5-2,6. Bauksit merupakan bahan heterogen yang mempunyai mineral dengan susunan  terutama  dari  oksida  aluminium,  yaitu  berupa  mineral gibbsite (Al 2 O 3 .3H 2 O),  mineral boehmit (Al 2 O.3H 2 O), mineral diaspor (Al 2 O 3 .3H 2 O). Secara  umum  bauksit  layak tambang mengandung  Al 2 O 3 sebanyak 45-65%,    SiO 2 1-12%,  Fe 2 O 3 2-25%,  TiO 2 >3%,  dan  H 2 O  14-36%.  Persentase  unsur  bauksit  akan  menentukan langkah selanjutnya seperti perhitungan cadangan dan perancangan metode penambangan. Kandungan bauksit pada daerah penelitian adalah aluminium (Al 2 O 3 ), besi (Fe 2 O 3 ), silika (SiO 2 ) dan titanium (TiO 2 ).
Kata Kunci: Bauksit, Aluminium, Silika, XRF, PT. Antam Tbk Unit Geomin.

## ABSTRACK
Bauxite is formed from rocks that have high aluminum (Al), low iron (Fe) levels and no  or little quartz (SiO 2 ). The shape resembles clay/cellular and sometimes structured pisolitik. Macroscopically bauxite is amorphous, bauxite hardness ranges from 1-3 Mohs Scale and the specific gravity ranges from 2.5 to 2.6. Bauxite  is  a  heterogeneous  material,  which  has  a  mineral  with  an  arrangement  mainly  of  aluminum oxide,  which  is  gibbsite  mineral  (Al 2 O 3 .3H 2 O,  mineral  boehmit  (Al 2 O.3H 2 O),  mineral  diaspor (Al 2 O 3 .3H 2 O). Generally, the mine-worthy bauxite containing Al 2 O 3 contains 45-65%, SiO 2 1-12%, Fe 2 O 3 2-25%, TiO 2 > 3%, and H 2 O 14-36%. The percentage of the bauxite element will determine the next steps such as the calculation of reserves and the design of mining methods. The bauxite content in the study area was aluminum (Al 2 O 3 ), iron (Fe 2 O 3 ), silica (SiO 2 ) and titanium (TiO 2 ). Keywords: Bauxite, Aluminum, Silica, XRF, PT. Antam Tbk Unit Geomin.

## 1. PENDAHULUAN
Bauksit  terbentuk  dari  batuan  yang mempunyai kadar aluminium (Al) nisbi tinggi, kadar besi (Fe)  rendah dan tidak atau sedikit mengandung kuarsa  (SiO 2 ).  Bentuknya  menyerupai  tanah liat/cellular dan kadang-kadang berstruktur pisolitik. Secara  makroskopis  bauksit  berbentuk  amorf, kekerasan  bauksit  berkisar  antara  1-3  Skala  Mohs dan  berat  jenis  berkisar  antara  2,5-2,6.  Bauksit merupakan bahan yang heterogen, yang mempunyai mineral  dengan  susunan  terutama  dari  oksida aluminium, yaitu berupa mineral gibbsite (Al 2 O 3 .3H 2 O),  mineral boehmit (Al 2 O.3H 2 O),  mineral diaspor (Al 2 O 3 .3H 2 O). Secara  umum  bauksit  layak tambang  mengandung    Al 2 O 3 sebanyak  45-65%,
SiO 2 1-12%,  Fe 2 O 3 2-25%,  TiO 2 >3%,  dan  H 2 O  14- 36%.
Analisis unsur pada endapan bauksit sangat dibutuhkan  untuk  mengetahui  persentase  Al 2 O 3 , SiO 2 , Fe 2 O 3 , TiO 2 , dan H 2 O berdasarkan dari analisis XRF  ( X-ray  fluorescence ).  Persentase  unsur  bauksit akan  menentukan  langkah  selanjutnya  seperti perhitungan  cadangan  dan  perancangan  metode penambangan.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## Metode Penelian Lapangan
Penelitian  lapangan  dilakukan  dengan melakukan  survei  secara  langsung  di  lapangan dimana  hal-hal  yang  dilakukan  dalam  penelitian lapangan  yaitu  melakukan  pengamatan  pada
No Nama Test Pit Kedalaman (m) Horizon Al 2 O 3 (%) Fe 2 O 3 (%) SiO 2 (%) TiO 2 (%) 1 TP 1 1 sampai 3 A 25.27 4.21 61.7 0,42 3 sampai  4.6 B 20.76 9.28 61.48 0.4 2 TP 2 2.4 sampai 4.4 A 27.09 5.32 55.09 0.48 4.4 sampai 6.4 B 28.28 4.29 55.48 0.36 6.4 sampai 8 C 26.33 6.27 56.7 0.57 3 TP 3 0.7 sampai 2.7 A 29.87 6.71 50.81 0.57 2.7 sampai 4.2 B 27.74 7.79 50.44 0.71
keadaan geologi sekitar daerah penelitian, mengambil  sampel test  pit pada  titik  yang  telah ditentukan  oleh Site Landak  PT.  AntamTbk  Unit Geomin  Kabupaten  Landak  Provinsi  Kalimantan Barat.

## Teknik Pengambilan Data
Sampel  bauksit  diambil  dari  ketebalan  2 (dua)  meter  pada  3  (tiga) test  pit pada Site Landak dengan  kedalaman  yang  bervariasi.  Pengambilan sampel  batuan  dilakukan  dengan  tujuan  untuk analisis XRF agar dapat diketahui komposisi Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 , TiO 2 , SiO 2 , hal ini berguna untuk mengetahui penyebaran  aluminium  (Al)  sehingga  memudahkan dalam deliniasi area yang ekonomis dan perhitungan cadangan  serta  perancangan  metode  penambangan. Adapun metode pengambilannya sebagai berikut: a. Membuat channel pada dinding utara (sisi 80 cm) di tengah-tengah dinding.
b. Mengukur  kedalaman  lubang test  pit ,  termasuk tebal  lapisan  overbourden,  tebal  lapisan  bauksit dan  batas-batas  ketebalan  lapisan  bauksit  yang akan  diambil  contohnya  (setiap  2  m,  dan selebihnya  atau  kurang  dari  2  m),  beri  patok- patok kayu pembatas.
c. Membuat  contoh channel vertikal  dari  atas  ke bawah  dengan  kedalaman channel 10  cm    dan lebar  20  cm,    pada test  pit dengan  ketebalan lapisan  bauksit lebih  dari 1 meter.
d. Mengambil  sampel  mulai  dari  bawah  ke  atas untuk rnenghindari pengotoran/kontaminasi.
e. Membuat  diskripsi  dan  sketsa  pengambilan sampel,  tanggal,  nomor test  pit koordinat, ketebalan, jumlah sampel pada lubang tersebut.
f. Mengangkut  sampel  dan  kirim  ke  tempat preparasi.

## Metode Penelitian Laboratorium
Penelitian  laboratorium  dilakukan  untuk mengetahui secara lebih spesifik komposisi unsurnya, yaitu analisis XRF.

## Analisis XRF
Pengujian dengan XRF adalah  analisis non desktruktif untuk memperkirakan kandungan unsur- unsur  dalam  sampel  gerus  berupa  padatan.  XRF merupakan  teknik  analisis  yang  cepat  dan  memiliki hasil kuantitatif untuk multi elemen dengan akurasi yang baik. Dalam prosesnya, analisis XRF diperoleh dari  tumbukan  atom-atom  pada  permukaan  sampel oleh sinar-X dari sumber sinar X. Saat penembakan sinar-X  ke  sampel,  sebagian  sinar  akan  diabsorpsi
dan dihamburkan. Pada saat sinar-X diabsorpsi oleh atom  dengan  mentransfer  energi  ke  elektron  yang lebih dalam disebut efek fotolistrik. Perpindahan ini menyebabkan  ketidakstabilan  atom,  sehingga memicu  perpindahan  elektron  dari  kulit  luar  ke dalam  yang  menghasilkan  emisi  sinar-X  karena adanya perbedaan dua tingkat energi.
Analisis  XRF  juga  dapat  mengidentifikasi elemen major, seperti Si, Ti, Al, Fe, Na, K, P, Mg, Ca dan Mn, dan elemen minor (> 1ppm), seperti Ce, Ni, Cu,  Zn.  Elemen  major  umumnya  berkaitan  dengan mineral pembentukan batuan. Dalam analisis XRF, tidak  dapat  ditentukan  unsur  pembentuknya, komposisi  kuantitatif  pada  atom  penyusunnya. Tahapan  kerja  untuk  analisis  XRF  terdiri  dari tahapan  preparasi  dan  pengujian.  Tahapan pengujian  dibantu  dengan  komputer  untuk melaksanakannya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  XRF  juga  dapat  mengidentifikasi elemen major, seperti Si, Ti, Al, Fe, Na, K, P, Mg, Ca dan Mn, dan elemen minor (> 1ppm), seperti Ni, Cu, Zn.  Elemen  major  umumnya  berkaitan  dengan mineral pembentukan batuan. Dalam analisis XRF, tidak  dapat  ditentukan  unsur  pembentuknya, komposisi  kuantitatif  pada  atom  penyusunnya. Tahapan  kerja  untuk  analisis  XRF  terdiri  dari tahapan  preparasi  dan  pengujian.  Tahapan pengujian  dibantu  dengan  komputer  untuk melaksanakannya.
Analisis  dilakukan  pada  3  (tiga) test  pit untuk  mengetahui  kandungan  SiO 2 ,  Al 2 O 3 ,  Fe 2 O 3 , TiO 2 pada  setiap  horizon.  Titik-titik  pengambilan sampel analisis XRF dapat dilihat pada gambar 4.1. dan hasil analisis  XRF pada TP 1,  TP 2 dan TP 3. Berdasarkan hasil analisis XRF pada 3 (tiga) test pit diperoleh  persentase  kandungan  bauksit  seperti terlihat pada tabel 1
Tabel 1 Persentase kandungan bauksit pada  daerah penelitian
Elemen  yang  paling  penting  pada  bauksit adalah  Si,  Al,  dan  Fe.  Pengendapan  yang  terjadi
mengakibatkan  penghilangan  semua  atau  sebagian silika,  sehingga  terjadi  pengkayaan  Al  dan  Fe. Karakteristik  bauksit  erat  kaitannya  dengan perbandingan  Al  dan  Fe  yang  dihubungkan  dengan batuan  induk.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dihubungkan  dengan  kondisi  topografi  daerah penelitian  bahwa  terjadi  pengkayaan  aluminium akibat penghilangan silika, hal ini disebabkan karena daerah  penelitian  memiliki  kemiringan  sedang  yang memungkinkan  air  berinteraksi  dan  membawa unsur-unsur mobile dan  menyisakan  unsur-unsur in mobile seperti  Al  sehingga  terjadi  akumulasi  dan pengkayaan.
Kebanyakan  bauksit  pada  pada  sedimen  dan batuan  induk  yang  terbentuk  dari  magma mempunyai  rasio  Al/Fe  yang  hampir  sama.  Al  dan Fe  menjadi  terpisah  selama  diagenesis,  epigenesis, pelapukan  dan  inﬁltrasi  sekunder  dan  penambahan besi  hanya  terjadi  secara  lokal.  Pada  daerah penelitian  ditemukan  kandungan  besi  yang berbanding  terbalik  dengan  kandungan  aluminium, hal ini perlu penelitian lebih lanjut.
Pada tahap awal pembentukan, pengkayaan silika  saling  melengkapi  dengan  pengkayaan aluminium.  Ada  hubungan  antara  penghilangan silika  dan  intensitas  penirisan  bauksit  sehingga terjadi pengkayaan aluminium. Pada bauksit dengan batuan  induk  dari  batuan  beku,  kandungan  silika adalah tertinggi pada bagian bawah dan terendah di bagian  atas.  Pada  daerah  penelitian  terdapat kandungan  silika  yang  cukup  tinggi  pada  bagian bawah dibandingkan bagian atas, hal ini disebabkan karena  silika  termasuk  unsur  yang  stabil  pada  saat terjadi pelapukan.
Kandungan  titanium  seperti  Al  dan  Fe,  Ti dapat  ditambahi  secara  relatif  atau  absolut  oleh pemindahan  dan  pengendapan  larutan.  Nilai  TiO 2 yang  tertinggi  tercatat  dari  bauksit  berkisar  antara 15  hingga  32%.  Kandungan  titanium  tergantung dari jumlah  Ti pada batuan induk dan perpindahan unsur. Pada daerah  penelitian memiliki kandungan titanium  yang  rendah.  Hal  ini  membutuhkan penelitian  lebih  lanjut  terhadap  komposisi  batuan induk  bauksit  dan  analisis  lebih  lanjut  terhadap
genesa  bauksit  untuk  mengetahui  perpindahan unsur.

## 4. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Kandungan bauksit pada daerah penelitian adalah aluminium (Al 2 O 3 ), besi (Fe 2 O 3 ), silika (SiO 2 ) dan titanium (TiO 2 ).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  penulis  sampaikan kepada  pihak  PT.  Antam  Tbk.  Unit  Geomin  Site Landak  atas  kesempatan  yang  diberikan  kepada penulis untuk melakukan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Bardossy G dan Aleva G.J.J., 1990, Lateritic Bauxites, Elsevier, Amsterdam-Oxford-New York-Tokyo, 1990.
Guntoro  Dono, Karakterisasi  Horison  Laterit  Untuk Menyusun  Model  Deskriptif  Endapan  Nikel Laterit  Di  Daerah  Tinanggea,  Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
PT Antam Tbk Unit Geomin, 2003, SOP Eksplorasi Endapan Bauksit . Rodenburg  Johan  K. Geology,  Genesis  and  Bauxite Reserves  Of  West  Kalimantan,  Indonesia. Consulting  Geologist  5623  PN  Eindhoven, Holland. Capter 27.
Tardy y, J.L. Boeglin, C. Roquin, Petrological and Geochmical Classification of Bauxites and their Associated Iron-Rich Laterites.
Tim Analisa dan Evaluasi Komoditi Mineral Internasional, Pengkajian Bauksit Alumina Aluminium Study On Bauxite-Alumina- Aluminium , Penerbitan khusus pengembangan Teknologi Mineral.
Valeton  Ida.  1972. Bauxites .  Elsevier  Publishing Company. Amsterdam London.

## ISSN = 2303-3401